Empiricism Journal https://journal-center.litpam.com/index.php/empiricism email: empiric.journal@gmail.com
pp. 132-138

## Studi Isotermal Proses Biosorption Emas Menggunakan Kitosan dari Cangkang Kepiting
1* Dwi Sabda Budi Prasetya, 2 Ahmadi, 3 Dwi Panga, 4 Yusran Khery
1&2 Prodi Pendidikan Fisika, FSTT, Universitas Pendidikan Mandalika, Jl. Pemuda No. 59 A, Mataram, Indonesia 83125
2&4 Prodi Pendidikan Kimia, FSTT, Universitas Pendidikan Mandalika, Jl. Pemuda No. 59 A, Mataram, Indonesia 83125
Email Korespondensi: dwisabda@undikma.ac.id

## Abstrak
Kesetimbangan isotermal serapan emas oleh kitosan telah dipelajari melalui eksperimen. Kitosan yang digunakan dalam  penelitian  ini  merupakan  biopolymer  yang  dihasilkan  dari  cangkang  kepiting.  Kitosan  telah  diaplikasikan dalam  berbagai  bidang  seperti  pertanian, biomedica l,  farmasi,  kosmetik,  lingkungan,  industri  makanan,  industri kertas, dan tekstil. Pada penelitian ini kitosan diaplikasikan sebagai filter penyerap Au. Hal ini dilakukan karena kitosan  memiliki  kemampuan  yang  baik  menyerap  ion  logam  di  dalam  larutan.  Ada  beberapa  parameter  yang menentukan kapasitas serapan kitosan yaitu : derajat deasetilasi, berat molekul, ukuran partikel, dan kristanilitas. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengkaji biosorption Au  oleh kitosan yang  diproduksi  dari cangkang  kepiting lokal  NTB  pada  skala  laboratorium.  Isotermal  kesetimbangan  serapan  pada  penelitian  ini  dikaji  menggunakan model kesetimbangan isothermal Langmuir, Freundlich, dan Temkin dengan variasi jumlah konsentrasi awal. Hasil penelitian menunjukkan model isothermal Freundlich dan Temkin paling dominan untuk menggambarkan proses biosorption  ion  Au  oleh  kitosan  local  NTB.  Proses  biosorption  yang  terjadi  merupakan  proses  multilayer  pada permukaan heterogen dan proses fisika.
Kata kunci: Kitosann, Biosorption, Isotermal, Emas, Cangkang Udang

## Isothermal Study of Gold Biosorption Process Using Chitosan from Crab Shells

## Abstract
The  isothermal  equilibration  of  gold  uptake  by  chitosan  has  been  studied  experimentally.  Chitosan  used  in  this study is a biopolymer produced from crab shells. Chitosan has been applied in various fields such as agriculture, biomedical,  pharmaceutical,  cosmetic,  environmental,  food  industry,  paper  industry,  and  textiles.  In  this  study, chitosan was applied as an Au-absorbing filter. This is done because chitosan has a good ability to absorb metal ions in solution. There are several parameters that determine the absorption capacity of chitosan, namely: degree of  deacetylation,  molecular  weight,  particle  size,  and  crystallinity.  The  purpose  of  this  study  was  to  study  the biosorption of Au by chitosan produced from local NTB crab shells on a laboratory scale. The absorption equilibrium isothermal  in this study was studied  using the  Langmuir,  Freundlich,  and  Temkin  isothermal  equilibrium models with variations in the initial concentration. The results showed that the Freundlich and Temkin isothermal models were the most dominant to describe the Au ion biosorption process by local NTB chitosan. The biosorption process that occurs is a multilayer process on heterogeneous surfaces and physical processes.

## Keywords: Chitosan, Biosorption, Isotherm, Gold, Crab Shell
How to Cite: Prasetya, D. S. B., Ahmadi, A., Pangga, D., & Khery, Y. (2022). Studi Isotermal Proses Biosorption Emas Menggunakan Kitosan dari Cangkang Kepiting. Empiricism Journal , 3 (1), 132 –138. https://doi.org/10.36312/ej.v3i1.909
https://doi.org/10.36312/ej.v3i1.909
Copyright © 2022, Prasetya, et al.
This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

## PENDAHULUAN
Proses  recovery  emas  yang  dilakukan  oleh  para  penambang  tradisional  di  Sekotong Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa tenggara Barat (NTB) masih menggunakan metode amalgamasi dan sianidasi. Kedua metode itu akan memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan  dan  masyarakat  secara  langsung.  Metode  amalgamasi  menyumbangkan pencemaran di dalam tanah sekitarnya dengan kadar di atas batas yang diijinkan pada jarak 30 m dari pusat pembuangan limbah pemisahan emas. Sehubungan dengan permasalahan di  atas,  para  peneliti  telah  melakukan  penelitian-penelitian  untuk  mendapatkan  alternatif-
alternatif metode dan bahan-bahan untuk recovery emas yang efektif dan ramah lingkungan. Metode  dan  reagen  yang  telah  dilakukan  dan  dibandingkan  hasilnya  adalah  Bioleaching, Klorinasi,  Aqua  Regia,  Bromine,  Thiocyanate,  Thiosulfate  dan  Thiourea.  Hasil  kajian  ini menunjukkan  bahwa  thiourea  merupakan  reagen  yang  lebih  ramah  lingkungan  dan ekonomis(Gökelma  et  al.  2016).  Pada  penelitian  sebelumnya,  peneliti  juga  telah  berhasil membuat  kitosan  dari  cangkang  kepiting  dan  cangkang  udang  yang  diaplikasikan  sebagai filter penangkap ion emas (Au)(Anas, Ahzan, and Prasetya 2017).
Kitosan sebagai filter penangkap ion emas ini menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini karena kitosan merupakan biosoption yang baik untuk menyerap logam seperti Cu,  Au, Pb, Fe, Hg, dan lain-lain(Hadi n.d.). Kitosan merupakan biosorption alam yang efektif dan murah serta  melimpah  keberadaan  di  dalam  cangkang  crutacea(Burrows  et  al.  2007).  Kitosan memiliki  kapsitas  penyerap  tertinggi  untuk  beberapa  ion  logam  karena  memiliki  sejumlah kelompok fungsional seperti hidroksil dan amina yang dapat mengikat ion logam baik secara kimia maupun fisika(Budi Prasetya et al. 2020). Kitosan sangat efektif untuk recovery logam di  dalam  larutan  melalui  dua  mekanisme  yaitu  gaya  elektrostatik  atau  pertukaran  ion  dan chelation. Penelitian ini bertujuan mengkaji biosorption Au yang difilter menggunakan chitosan dari cangkang kepiting local NTB. Isotermal kesetimbangan serapan Au dikaji menggunakan model kesetimbangan isothermal Langmuir, Freundlich, dan Temkin. Penelitian ini diharapkan menjadi  dasar  menuju  proses  recovery  emas  ramah  lingkungan  dengan  memanfaatkan bahan biosorption yang murah(Saheed, Oh, and Suah 2021). Dalam penelitian ini dilakukan penyerapan  emas  menggunakan  kitosan  local  NTB  pada  10  ml  larutan  emas  dengan konsentrasi awal 5 ppm, 10 ppm dan 15 ppm.
Penyerapan  dilakukan  pada  masing-masing  konsentrasi  dengan  variasi  waktu pengadukan  10  menit,  20  menit,  30  menit,  45  menit,  60  menit,  120  menit,  dan  180  menit. Larutan  tersisa  dianalisa  menggunakan  Atomic  Absorption  Spectroscopy  (AAS)  untuk mengetahui  serapan  emas  oleh  kitosan.  Data  serapan  diplot  pada  grafik  mengikuti  model isothermal Langmuir, Freundlich, dan Temkin untuk memilih model kesetimbangan isothermal yang mana yang cocok untuk menentukan kapasitas serap emas oleh kitosan local NTB yang digunakan. Beberapa peneliti telah memanfaatkan chitosan untuk penyerapan emas, namun masih menggunakan chitosan yang termodifikasi untuk penyerapan logam berat pada limbah industry  sehingga  masih  pada  konsentrasi  rendah.  Pada  penelitian  ini  kitosan  murni  dari cangkang  kepiting  local  NTB  belum  dimodifikasi  dalam  bentuk  serbuk  digunakan  untuk menyerap emas pada larutan emas yang diperoleh dari hasil leaching batuan tambang dari wilayah Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia menggunakan sianida.

## METODE Materials Research
Bahan-bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kitosan  dari  cangkang kepiting  local  NTB,  dan  larutan  emas  dari  batuan  tambang  hasil  leaching  menggunakan sianida yang memiliki konsentrasi 5 ppm, 10 ppm, dan 15 ppm..

## Synthesis chitosan
Cangkang kepiting yang telah dikeringkan dihaluskan hingga menjadi serbuk berukuran 80 mesh. Kemudian diproses melalui beberapa tahap, yaitu demineralisasi, deproteinasi dan deacetilasi(Anas, Ahzan, and Prasetya 2017).

## Biosorption experiments
Eksperimen penyerapan emas dilakukan dengan memberikan 1 gram kitosan ke dalam 10  ml  larutan  emas  pada  konsentrasi  awal  5  ppm,  10  ppm,  dan  15  ppm.  Masing-masing larutan diaduk dengan variasi waktu pengadukan 10 menit, 20 menit, 30 menit, 45 menit, 60 menit, 120 menit, dan 180 menit menggunakan magnetic setirer. Data hasil penyerapan dapat dilihat pada table 1.
Tabel 1. Hasil serapan Au oleh kitosan dengan variasi waktu dan konsentrasi awal
Waktu (menit) 5 ppm 10 ppm 15 ppm 0 0 0 0 10 0.5785 3.2107 3.5231 20 2.234 3.3852 4.3253 30 2.564 4.3027 5.3421 45 3.241 4.5645 5.723 60 3.532 4.582 5.8652 120 3.763 4.789 5.8431 180 3.623 4.6867 5.8236

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sintesis kitosan
Kitosan dari cangkang kepiting local NTB telah disintesis melalui proses demineralisasi, deproteinasi,  dan  deasetilasi.  Proses  deasetilasi  merupakan  proses  yang  penting  dalam sintesis kitosan dari kitin, karena nilai derajat deasetilasi (DD) merupakan critical characteristic of chitosan. Nilai DD sangat berpengaruh terhadap sifat penyerapan, karakteristik asam-basa, dan kelarutan. Nilai DD < 60% disebut kitin dan jika DD > 60% polimer disebut kitosan. Hasil deasetilasi  diperoleh  nilai  DD  71,17%  sehingga  layak  disebut  kitosan.  Maka  kitosan  hasil sintesis ini digunakan untuk menyerap ion emas dalam penelitian ini. Parameter kritis yang kedua adalah berat molekul.  Proses ekstraksi dan prosedur deasetilasi dimungkinkan sangat berpengaruh  terhadap  berat  molekul  kitosan.  Sebagaimana  DD,  berat  molekul  juga berpengaruh terhadap daya serap kitosan(Suseno and Padmawijaya 2015).

## Biosorption
Secara sederhana biosorption didefinisikan sebagai proses penyerapan menggunakan biosorben  yang  dihasilkan  dari  organism  hidup  atau  dari  bagian  organism  hidup  [26]. Beberapa hal yang memberikan kontribusi dalam proses biosorption yaitu biosorben, factor lingkungan, proses metabolism(Sugianti 2009). Peneliti sebelumnya juga menyatakan adanya beberapa proses yang memberikan kontribusi pada proses biosorpsi seperti permukaan yang kompleks,  pengendapan  kimia,  adsorpsi  fisik,  dan  pertukaran  ion  (Pokhrel,  Yadav,  and Adhikari 2016). Kitosan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan polielektrolit anion yang dapat mengikat logam berat, sehingga dapat menjadi absorben untuk mengikat logam berat.  Mekanisme  pengikatan  kitosan  dengan  logam  berat  adalah  prinsip  pertukaran ion(Sobhanardakani et al. n.d.). Beberapa hasil penelitian menjelaskan bahwa yang berperan penting dalam proses biosorpsi adalah gugus karboksil, hidroksil dan kelompok amino pada protein dan kitosan pada dinding sel. Gugus amina dalam kitosan akan bereaksi dan mengikat logam  dalam  larutan  encer.  Kitosan  sebagai  polimer  kationik  yang  dapat  mengikat  logam dapat  membentuk  ikatan  kovalen(Guibal,  Vincent,  and  Navarro  2014).  Gaya  yang  bekerja yaitu gaya Van der Walls, gaya elektrostatik, ikatan hidrogen dan ikatan kovalen. Standarisasi penyerapan limbah logam dengan kitosan sebesar ≥ 70 %.

## Biosorption isotherm experiments
Data  hasil  penelitian  yang  tertulis  pada  table  1  diperoleh  grafik  kesetimbangan  pada gambar 1 untuk konsentrasi awal 5 ppm, 10 ppm, dan 15 ppm. Grafik kesetimbangan pada gambar 1 memberikan data pada table 2 yang selanjutnya dianalisa dengan menggunakan model isotherm Langmuir, Freundlich, dan Temkin.

## Waktu (menit)
Gambar 1. Gafik Penyerapan Au oleh kitosan dengan variasi waktu

## Isotherm Langmuir
Model  isotherm  Langmuir  secara  kuantitatif  menggambarkan  adsorption  monolayer, yaitu mengadsorbsi pada permukaan luar adsorben. Sehingga Langmuir dikatakan mewakili distribusi keseimbangan ion logam antara fase padat dan cair. Isotherm Langmuir cocok untuk adsorbs monolayer di atas permukaan dengan tempat terbatas. Model ini mengansumsikan adanya energi seragam di atas permukaan dan tidak ada perpindahan adsorbat pada bidang di permukaan, tidak ada interaksi antara molekul adsorbed pada site tetangga, artinya atom atau  molekul  adsorbed  diserap  pada  site  tertentu  dan  terbatas.  Dengan  asumsi  ini,  model Langmuir dituliskan dalam persamaan (1).
𝑞 𝑒 = 𝑄0 𝐾𝐿𝐶𝑒 1+ 𝐾𝐿𝐶𝑒 (1)
Parameter  absorpsi  Langmuir  ditentukan  dengan  transformasi  persamaan  (1)  ke  dalam bentuk linier persamaan (2).
1 𝑞 𝑒 = 1 𝑄 0 + 1 𝑄 0 𝐾 𝐿 𝐶 𝑒 (2)
dengan 𝐶 𝑒 = Konsentrasi kesetimbangan kitosan (mg/L-1), 𝑄 𝑒 = Jumlah logam terserap per gram  kitosan  saat  setimbang  (mg/g). 𝑄 0 =  Kapasitas  maksimum  penyerapan  monolayer (mg/g), dan K L = Konstanta isotherm Langmuir (L/mg).
Nilai 𝑞 𝑚𝑎𝑥 dan 𝐾 𝐿 dihitung  dari  slope  dan  titik  potong  grafik 1 𝑞 𝑒 dan 1 𝐶 𝑒 [30].  Parameter kesetimbangan  pada  model  Langmuir  dinyatakan  dalam 𝑅 𝐿 merupakan  konstanta  tak berdimensi [31]. 𝑅 𝐿 dinyatakan dalam persamaan (3).
𝑅 𝐿 = 1 1+(1+𝐾 𝐿 𝐶 𝑒 ) (3)
Dengan 𝐶 0 = konsentrasi awal, 𝐾 𝐿 = konstanta Langmuir. Nilai 𝑅 𝐿 merupakan indikasi untuk menyatakan  apakah  penyerapan  yang  terjadi  menguntungkan  atau  tidak  menguntungkan. Dikatakan tidak menguntungkan jika 𝑅 𝐿 > 1 , menguntungkan jika 0 < 𝑅 𝐿 < 1 dan irreversible jika 𝑅 𝐿 = 1 (Muinde et al. 2017).
K ons ent ra si Au ( pp m)
1/Ce
Gambar 2. Langmuir Biosorption Isotherm
Menggunakan data pada table 2 untuk plot grafik 1 𝐶 𝑒 vs 1 𝑄 𝑒 yang ditunjukkan pada gambar 1 Langmuir  biosorption isotherm maka diperoleh persamaan regresi linier model Langmuir 𝑌 = 0,001𝑋 + 0,001 dan 𝑅 2 = 0,898 .  Berdasarkan persamaan  regresi  linier  dan  persamaan (2) maka didapatkan nilai Langmuir Constant 𝐾 𝐿 = 1 L/mg. Nilai 𝑅 𝐿 = 0,3 mengindikasikan bahwa proses biosorption yang terjadi bisa dinyatakan menguntungkan  dan  bersifat  irreversible.  Sesuai  dengan  asumsi  model  isotherm Langmuir dapat  dikatakan  bahwa  adsorbat  hanya  membentuk  lapisan  tunggal  di  atas  permukaan adsorben yang homogen, energi adsorpsi seragam, tidak ada perpindahan adsorbat di dalam permukaan, tidak ada adsorpsi lebih lanjut setelah ion Au menempati sebuah situs, tidak ada interaksi  antara  ion  Au  yang  terserap  di  sebuah  situs  dengan  situs  tetangga  dan  adsorpsi terjadi pada permukaan yang terlokalisasi. Kapasitas adsorpsi maksimum Au oleh chitosan menurut model Langmuir diperoleh 𝑄 0 = 592,97 mg/g.

## Freundlich Adsorption Isotherm
Isotherm model Freundlich merupakan persamaan empirik dan bentuk lain dari model Langmuir, biasanya digunakan untuk menggambarkan adsorpsi pada permukaan heterogen, site  aktif,  dan  energi  terdistribusi  secara  eksponensial.  Secara  empiris  dinyatakan  pada persamaan (4)
𝑄 𝑒 = 𝐾 𝑓 𝐶 𝑒 1 𝑛 (4)
Linierisasi persamaan (4) diperoleh :
Log 𝑄 𝑒 = Log 𝐾 𝑓 + 1 𝑛 Log 𝐶 𝑒 (5)
𝐾 𝑓 adalah konstanta sebagai indicator untuk memperkirakan kapasitas adsorpsi. Sedangkan 1 𝑛 adalah  fungsi  intensitas  adsorpsi  dalam  proses  adsorpsi  [33]  atau  surface  heterogeneity [42].  Nilai  slope 0 < 1 𝑛 < 1 mengindikasikan bahwa  isotherm adsorpsi  menguntungkan.  Bila nilai slope 0 ≥ 1 𝑛 permukaan adsoben lebih heterogen dan isotherm adsorpsi nonlinier, 1 𝑛 > 1 mengindikasikan  isotherm  adsorpsi  tidak  menguntungkan  dan  menunjukkan  terjadi  proses adsorpsi kooperatif.
Gambar  3  adalah plot  grafik  mengikuti  persamaan  isotherm  Freundlich  sehingga diperoleh R 2 = 0,944 dan persamaan regresi linier Y = 0,261X + 2,496. Berdasarkan persamaan regresi linier tersebut diperoleh 1 𝑛 = 0,261 , n = 3,831, 𝐾 𝑓 = 313,33 .
1/Qe

## Log C e
Gambar 3. Freundlich Biosorption Isotherm
Hasil  plot  grafik  pada  gambar  2,  dengan  nilai 1 𝑛 = 0,261 mengindikasikan  bahwa biosorption ion Au oleh chitosan merupakan isotherm yang menguntungkan dan terjadi pada permukaan heterogen. Atkin (1996) juga menyatakan bahwa isotherm Freundlich terjadi pada (1) beberapa lapisan (multilayer), (2) site aktif di permukaan heterogen, dan (3) melibatkan gaya Van der Walls sehingga adsorbat dapat bergerak dari satu bagian permukaan ke bagian permukaan  lain.  Dengan  nilai R 2 = 0,944 mengindikasikan  bahwa  biosorption  Au  oleh chitosan juga mengikuti isotherm Freundlich.

## The Temkin Isotherm
Isoterm  ini  mengandung  faktor  yang  secara  eksplisit  memperhitungkan  interaksi adsorben-adsorbat. Dengan mengabaikan nilai konsentrasi yang sangat rendah dan besar, model mengasumsikan bahwa panas adsorpsi semua molekul dalam lapisan akan menurun secara  linier  sebagai  akibat  peningkatan  coverage  permukaan.  Model  isotherm  Temkin dituliskan pada persamaan (6).
𝑞 𝑒 = 𝑅𝑇 𝑏 ln (𝐴 𝑇 𝐶 𝑒 ) (6)
𝑞 𝑒 = 𝑅𝑇 𝑏 ln𝐴 𝑇 + 𝑅𝑇 𝑏 ln𝐶 𝑒 (7)
𝐵 = 𝑅𝑇 𝑏 (8)
Linierisasi persamaan (7) diperoleh : 𝑞 𝑒 = 𝐵ln𝐴 𝑇 + 𝐵ln𝐶 𝑒 (9)
A T =  konstantan  kesetimbangan  Temkin  (L/g),  b T =  konstanta  isotherm  Temkin, T =  suhu mutlak, R = konstantan umum gas (8.314 J/mol/K), B = konstanta panas adsorpsi (J/mol).
Log Q e Q e
Dari  plot  grafik  Temkin  gambar  4,  diperoleh  persamaan  regresi  Y  =  145,5X  +  242,9 sehingga A T = 5,31 L/mg, B = 145,5 J/mol mengindikasi proses yang terjadi adalah  adsorpsi fisika dan R 2 = 0,938.

## KESIMPULAN
Kitosan telah berhasil disintesis dengan bahan dasar cangkang kepiting lokal NTB. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kitosan  dapat digunakan sebagai bahan biosorption ion Au setelah diuji melalui percobaan dan dikaji menggunakan 5 model kesetimbangan isotherm, yaitu dari model Langmuir, Freundlich, dan Temkin yang menunjukkan bahwa proses yang terjadi lebih cocok mengikuti model Freundlich dan Temkin. Dengan hasil ini dapat dinyatakan bahwa  kitosan  merupakan  bahan  yang  efektif  dan  murah  untuk  menuju  ke  penambangan yang ramah lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anas,  A.,  Ahzan,  S.,  Prasetya,  D.  S.  B.  (2017).  Pembuatan  Filter  Penangkap  Emas  (Au) Menggunakan Kitin dan Kitosan dari Cangkang Kepiting. Lensa: Jurnal Kependidikan Fisika 5(2): 23.
Prasetya, D. S. B. et al. (2020). Applied Regression Analysis on Study of Biosorption Process of Gold Using Nanofiber Chitosan/PVA. Materials Science Forum 981: 234 –39. Burrows., Felicity., Louime, C., Abazinge, M., Onokpise, O. (2007) . “Extraction and Evaluation of Chitosan from Crab Exoskeleton as a Seed Fungicide and Plant Growth Enhancer.” Environ. Sci. : 111.
Gokelma., Mertol., Birich, A., Srecko Stopic, Friedrich, B. (2016). A Review on Alternative Gold Recovery  Re-Agents  to  Cyanide. Journal  of  Materials  Science  and  Chemical Engineering 04(08): 8 –17.
Guibal.,  Eric.,  Vincent,  T.,  Navarro,  R.  (2014).  Metal  Ion  Biosorption  on  Chitosan  for  the Synthesis of Advanced Materials. Journal of Materials Science 49(16): 5505 –18.
Hadi, Angham G. Synthesis of Chitosan and Its Use in Metal Removal. 7.
Muinde, V. M. et al. (2017). Adsorption of Malachite Green from Aqueous Solutions onto Rice Husks:  Kinetic  and  Equilibrium  Studies. Journal  of  Environmental  Protection 08(03): 215 –30.
Pokhrel., Shanta., Yadav, P. N., Adhikari, R. (2016). Applications of Chitin and Chitosan in Industry  and  Medical  Science:  A  Review. Nepal  Journal  of  Science  and  Technology 16(1): 99 –104.
Saheed., Olalekan, I., Wen D. O., Suah, F. B. M. (2021). Chitosan Modifications for Adsorption of Pollutants – A Review. Journal of Hazardous Materials 408: 124889.
Sobhanardakani, Soheil et al. Efficiency of Chitosan for the Removal of Pb (II), Fe (II) and Cu (II) Ions from Aqueous Solutions. 7.
Sugianti, E. (2009). Faktor Risiko Obesitas Sentral Pada Orang Dewasa di DKI Jakarta. 12. Suseno, N., Padmawijaya, K. S. (2015). Pengaruh Berat Molekul Kitosan Terhadap Sifat Fisis Kertas Daur Ulang. 18(1): 7.